168 
A.  Reuter,  Krystallographische  Untersuchung 
genommen  werden.  Trotzdem  die  Schliffe  ziemlich  dünn  waren, 
erschienen  die  Axenpunkte  sehr  klein,  die  Lemniscaten  fein, 
wonach  auf  eine  energische  Doppelbrechung  zu  schliessen  ist. 
Der  Charakter  derselben  wurde  als  positiv  erkannt. 
Schliesslich  konnte  ich  noch  die  drei  Hauptbrechungs- 
exponenteh1  der  Substanz  wie  folgt  ermitteln: 
Den  mittleren  Brechungsexponenten  berechnete  ich  aus 
den  Axenwinkelresultaten,  nach  der  Formel: 
sin  Ha .  n 
.    J    ß  ^  ~sinVa-  ' 
wenn  darin  n  den  Brechungsexponenten  des  angewandten 
Olivenöls  bedeutet2. 
Es  ergiebt  sich : 
ß  ==  1,604055  für  Li 
-    '  =  1,609276   „  Na 
=  1,615830   „  Tl. 
Zur  Bestimmung  des  kleinsten  Brechungsexponenten  be- 
nutzte ich  ein  von  den  Flächen  OP  (001)  und  +  Pöö  (101) 
natürlich  gebildetes  Prisma  von  einem  63°  35'  20"  grossen 
brechenden  Winkel.  Die  brechende  Kante  dieses  Prismas 
geht  der  zweiten  Mittellinie,  in  diesem  Falle  Axe  grösster 
Elasticität,  parallel.  Um  y  zu  bestimmen,  benutzte  ich  das 
Licht,  welches  seine  Schwingungen  parallel  der  brechenden 
Kante  ausführt  oder  senkrecht  dazu  polarisirt  ist,  und  erhielt 
so  folgende  Minimalablenkungen: 
«?  =  44°  3'  30"  für  Li 
=  44  43  „  Na 
=  45  24  „  Tl. 
Nach  der  Formel:  ..-.,/ 
sin-2-< 
11  =   
1  Ich  bezeichne  mit  Des  Cloizeaux  : 
1 
K>ß>r;    «  —  ß 
3  n  =  1,47648  für  Li 
=  1,47706  „  Na 
=  1,47743    „  Tl. 
